ET D'iIISTOIRE NATURELLE. 437 



On a filtrd et oalcin^ pour chasser le soufre , puis on a 

 dissous dans I'acide muriatique, prc'cipitd par rammoniaque 

 et illtre. On a ajout6 a la liqueur de la potasse causlique; 

 on la fait bouillir jusqua ce que 1 ammoniaque fiit enti^- 

 rement dissip^ ; on a filtrt^ et obtenu une trace de cuivre. 



La dissolution, dans laquelle on "avoit versd de I'hydro- 

 g^ue sulfur^ , a, iti rnisg iur Ig feu ,ivpc un peu d'acide 

 nilrique : on 3. enspite pr^cip.ile par ].a polasse caustiquei 

 le fer(a I'etat d'ojfide vert) et le manganese se sonl de- 

 poses; on a fait bouillir pendant une demi-Leure , et Ton a 

 iiltr^. La liqueur alcaline a ^t^ neutralisee par I'acide mu- 

 riatique; I'alumine s'est precipitee et puis redissoute dans un 

 leger exces d'acide. On la reprecipittie par I'aramoniaque. 

 Recueillie sur le liltre , et fortement rougie, elle a peso 

 2,35 gr. 



Le fer et le manganese, qui ^toient restcs sur le papier, 

 ont ^te dissous dans I'acide muriatique. On a dtendu d'eau 

 ladissolution , et on a pr^cipite par le carbonate de potasse 

 sature. 0« a attendu 24lieures, pour que le fer se d^posat 

 enti^rement , et on I'a s^pare par le filtrej apres avoir et<S 

 caIcjuj^, il a pes6 j,i5 gr. 



On a de nouveau verse dans la liqueur, du carbonate de 

 potasse satur^ : on a ia,it bouillir, et il s'est fait un depot. 

 On la recueilli, fait rougir , et il a pes^ 0,04 gr. : c'^toit 

 du manganese. 



D aprfes tout ce qui vient d'etre dit, on peut conclureque 

 cent parties de I'ardoise analys^e contiennent : 



Silice 48,6 



Alumine 23,5 



Magn^sie 16 



Peroxide de fer 1 1»3 



Manganese oxid^ o,5 



Potasse ^,y 



Carbone o,3 



Soufre 0,1 



Eau et raatieres volatiles y,6 



Total 98,2 



Perte , 1,8, 



On a eu en outre une trace de chaux et de cuivre. 



